Max Bauer, Jadeit von Tibet. 



89 



unerheblich getrübt sind, so dass nur einzelne vollkommen 

 klare und durchsichtige farblose Stellen noch vorhanden sind. 

 Spaltbarkeit ist nicht bemerkbar. Die Doppelbrechung ist 

 sehr gering ; auch bei dickeren Schliffen treten nur Grau und 

 Gelb der I. Ordnung auf. An einer Stelle fand sich ein regel- 

 mässig sechsseitiger Schnitt, der im parallelen Licht zwischen 

 gekreuzten Nicols dunkel blieb, im convergenten Licht da- 

 gegen das Interferenzbild einaxiger Krystalle mit schwacher 

 negativer Doppelbrechung zeigte. 



Alle diese Eigenschaften lassen keinen Zweifel daran 

 aufkommmen, dass man es hier mit Nephelin zu thun hat. 

 Um aber völlige Sicherheit zu erhalten, war eine Analyse 

 erwünscht. Die Untersuchung wurde von Herrn Dr. C. Busz 

 mit ausgesuchtem, im Methylenjodid gereinigtem Material aus- 

 geführt. Er fand die Zahlen unter L, unter II. ist die Zu- 

 sammensetzung des Eläoliths von Litchfield in Maine zur Ver- 

 gleichung beigefügt: 





I. 



II. 



Kieselsäure . . . 



. . . 42,47 



43,74 





. . . 35,92 



34,48 



Kalk 



. . . 1,02 



Spur 



Magnesia . . . . 





Spur 





. . . 14,57 



16,62 



Kali ....... 



. . . 4,27 



4,55 



Wasser 



. . . 2,39 



0,86 





100,64 



100,25 



Bei anderen Nephelinen, z. B. bei dem derben Eläolith 

 von Grönland, für den G. = 2,63 gefunden wurde, sinkt der 

 Kieselsäuregehalt auf 41,87 ; der Eläolith von Ditro enthält 

 2,11 H 2 und auch sonst zeigt die Vergleichung mit anderen 

 Nephelin-, speciell Eläolithanalysen, dass sich die Zahlen für 

 die hier in Rede stehende Substanz ohne jede Schwierigkeit an 

 sie anschliessen, wenngleich der Thonerdegehalt eine Kleinig- 

 keit höher und der Alkaligehalt etwas geringer ist als ge- 

 wöhnlich. Was den kleinen Kalkgehalt betrifft, so kann er 

 z. Th. dem Mineral selbst angehören, z. Th. kann er auch 

 von einer fremden Substanz kommen, die dem Nephelin ein- 

 gewachsen ist. Es sind dies kleine Partien eines triklinen 



Feldspaths. Dieser ist aus zahlreichen Zwillingslamellen von 



6** 



